﻿10 
  C. 
  Doelter, 
  

  

  hatte 
  bereits 
  konstatiert, 
  daß 
  bei 
  rascher 
  Abkühlung 
  sich 
  Klino- 
  

   enstatit 
  und 
  bei 
  langsamer 
  Enstatit 
  bildet. 
  Dagegen 
  schloß 
  

   F. 
  Zinke 
  aus 
  zwei 
  Versuchen 
  eher 
  das 
  gegenteilige 
  Resultat, 
  

   insbesonders 
  bei 
  einem 
  Versuch 
  im 
  Moissanofen 
  erhielt 
  er 
  

   Enstatit. 
  Hier 
  dürfte 
  jedoch, 
  wie 
  ich 
  vermute, 
  der 
  Enstatit 
  sich 
  

   durch 
  Sublimation 
  gebildet 
  haben; 
  jedenfalls 
  spricht 
  der 
  Versuch 
  

   gegen 
  die 
  Ansicht 
  von 
  Allen, 
  Wright 
  und 
  Mitarbeiter, 
  weil 
  

   hier 
  die 
  Bildungstemperatur 
  eine 
  überaus 
  hohe 
  war. 
  

  

  Was 
  die 
  Abkühlungsgeschwindigkeit 
  anbelangt, 
  so 
  kann 
  

   man 
  allerdings 
  leicht 
  Täuschungen 
  unterworfen 
  sein, 
  wie 
  ich 
  

   aus 
  Erfahrung 
  weiß; 
  die 
  Beobachtung 
  der 
  Zeit 
  der 
  Abkühlung 
  

   genügt 
  nicht, 
  sondern 
  es 
  muß 
  festgestellt 
  werden, 
  welches 
  die 
  

   Zeit 
  ist 
  zwischen 
  dem 
  Beginn 
  des 
  Festwerdens 
  und 
  der 
  letzten 
  

   Krystallausscheidung; 
  es 
  kann 
  die 
  Abkühlungszeit 
  von 
  zirka 
  100° 
  

   über 
  dem 
  Beginn 
  des 
  Festwerdens 
  bis 
  zum 
  Anfang 
  desselben 
  sehr 
  

   groß 
  sein 
  und 
  doch, 
  wenn 
  dann 
  nicht 
  während 
  der 
  Krystallaus- 
  

   scheidung 
  ein 
  sehr 
  langsamer 
  Temperaturabfall 
  eintritt, 
  von 
  einer 
  

   kleinen 
  Abkühlungsgeschwindigkeit 
  nicht 
  gesprochen 
  werden. 
  

  

  Es 
  muß 
  auch 
  nebenbei 
  bemerkt 
  werden, 
  daß 
  eine 
  langsame 
  

   Abkühlung, 
  wie 
  sie 
  in 
  der 
  Natur 
  stattfindet, 
  in 
  unseren 
  Öfen 
  

   nicht 
  zu 
  erreichen 
  ist 
  und 
  daß 
  unsere 
  langsame 
  Abkühlung 
  

   doch 
  im 
  Verhältnisse 
  zu 
  der 
  in 
  der 
  Natur 
  stattfindenden 
  noch 
  

   verhältnismäßig 
  eine 
  rasche 
  ist. 
  

  

  Die 
  Versuche 
  wurden 
  sowohl 
  an 
  natürlichem 
  Bronzit 
  als 
  

   auch 
  an 
  künstlichem, 
  durch 
  Zusammenschmelzen 
  von 
  MgC0 
  3 
  

   mit 
  Si0 
  2 
  dargestelltem 
  Magnesiummetasilicat 
  ausgeführt. 
  Dabei 
  

   wurde 
  versucht, 
  ob 
  Bronzit 
  oder 
  Enstatit 
  bei 
  hoher 
  Temperatur 
  

   einen 
  Umwandlungspunkt 
  hat 
  und 
  eine 
  andere 
  Kry 
  stallform 
  

   besitzt. 
  Es 
  wurde 
  eine 
  Reihe 
  solcher 
  Versuche 
  ausgeführt, 
  

   wobei 
  das 
  Pulver 
  zum 
  Schmelzen 
  oder 
  zum 
  Sintern 
  gebracht 
  

   und 
  rasch 
  oder 
  auch 
  langsam 
  gekühlt 
  wurde. 
  Die 
  Erhitzung 
  

   auf 
  den 
  Sinterungspunkt, 
  welcher 
  bei 
  Bronzit 
  von 
  Kraubath 
  bei 
  

   zirka 
  1275° 
  liegt, 
  dauerte 
  4 
  bis 
  5 
  Stunden. 
  

  

  Bei 
  der 
  zweiten 
  Versuchsreihe 
  wurde 
  der 
  Enstatit 
  (be- 
  

   ziehungsweise 
  Klinoenstatit) 
  geschmolzen 
  und 
  mehr 
  oder 
  

   weniger 
  langsam 
  abgekühlt. 
  Die 
  drei 
  ersten 
  Versuche 
  wurden 
  

   an 
  Bronzit 
  ausgeführt, 
  wobei 
  1 
  . 
  im 
  Kurzschlußofen 
  geschmolzen 
  

   und 
  mitWasser 
  abgeschreckt, 
  2. 
  ebenso 
  geschmolzen 
  und 
  im 
  Ofen 
  

  

  